3oG Chimie appliquée. 



aussi désavantageuse pour les glaces à étamer , qui ordi- 

 nairement sont épaisses de verre ; les autres nuances 

 jaunâtres , ou verdâtres, qui sont plus claires , leur nuisent 

 moins. 



Gelhen avoit entrepris des recherches expérimentales 

 sur les moyens d'enlever au verre d« soude cette teinte 

 Meue , mais il a cessé de vivre avant d'avoir atteint son 

 but. C'est un motif de plus de gémir sur l'accident dont 

 son ardeur pour la science l'a l'endu victime. 



Voici les résultats généraux du travail dont on vient 

 de rendre compte. 



i.o On peut employer dans la fabrication du verre le 

 «el de Glauber, à l'exclusion de tout autre fondant salin. 

 Ce sel procure un verre aussi beau que celui qu'on ob- 

 tient avec d'autres substances : il possède d'ailleurs tou- 

 tes les qualités du verre de soude. 



2.^ Le sel de Glauber ne se vitrifie que très-imparfai- 

 tement avec la terre siliceuse , même dans un feu très- 

 prolongé ; la présence de la chaux facilite cette vitrifi- 

 cation ; mais elle exige toujours un temps très4ong et 

 une grande consommation de combustible. 



3.° Mais au contraire , la vitrification devient 

 prompte et facile par l'emploi d'une substance qui dé- 

 compose l'acide sulfurique du sel de Glauber , en détrui- 

 sant les liens forts d'affinité qui emptcheiit la soude 

 d'agir sur la silice. C'est le charbon qui produit cet 

 effet ; il enlève l'oxigène de Vacide sulfurique , et l'em- 

 porte sous la forme d'acide carbonique , tandis que le 

 soufre se volatilise aussi , ou en nature , ou sous la forme 

 d'acide sulfureux. On peut cependant obtenir par la pré- 

 sence du plomb dans le mélange , un effet analogue à 

 celui du charbon. 



4.0 On peut opérer cette décomposition du sel de 

 Glauber , ou pendant la vitrification , ou avant qu'elle 

 ait commencé ; les circonstances locales décident sur le 

 choix do l'un ou de l'autre procédé ; cependant le der- 



